ЭСБЕ/Вискоза
Вискоза — Так назвали англ. химики Кросс, Биван и Бидль растворимый в воде продукт, полученный ими в 1893 г. при действии на мерсеризованную клетчатку (см. Волокна растений) сернистого углерода. Для этого лучше всего поступать так: клетчатка (напр. чистый хлопок, хлопчатобумажная ткань, клетчатка, осажденная из Швейцерова реактива, сульфитная целлюлоза и т. п.) мерсеризуется в 15 %-м растворе едкого натра, отжимается от избытка последнего, смачивается сернистым углеродом (40 ч. CS2 на 100 ч. клетчатки) и оставляется на 12 час. в закупоренной склянке. По прошествии этого времени клетчатка превращается в желтоватую массу, которая при прибавлении воды образует чрезвычайно густой и вязкий раствор (почему продукта и получил название В.). При действии спирта или крепкого раствора поваренной соли В. осаждается из раствора, но не теряет способности вновь растворяться в воде. Упомянутые выше авторы рассматривают В. как натриевую соль целлюлозо-ксантогеновой кислоты и придают ей состав, выражаемый формулой NaS−SC−O.X.ONa, где Х есть остаток целлюлозы. Раствор В. при стоянии со временем самопроизвольно коагулируется и застывает целиком. Застывшая масса затем постепенно распадается на клетчатку и раствор дитиоуглекислого натрия. При выпаривании раствора при темп. не выше 50°, клетчатка, отчасти гидратированная, выделяется из него в виде прозрачной пленки (вискоид). При нагревании раствора до 100° свертывание его и выделение клетчатки наступает сразу. Прибавление к раствору солей и кислот также вызывает свертывание его. Клетчатка, восстановленная из В., по составу и химическим свойствам мало отличается от первоначальной, но образует просвечивающую, до известной степени пластическую, рогообразную массу, пригодную на разные поделки, подобно целлулоиду (см.). В. в настоящее время имеет уже довольно значительное применение для проклейки бумаги, причем прочность последней от этого увеличивается до 1½ раза, для аппретуры тканей, далее в крашении и печатании тканей в качестве загустки и закрепителя пигментов на волокне и пр. О применении В. для получения искусственного шелка см. Шелк искусственный.

ЭСБЕ:Вещества